Ki bens: I ber die Brechungsexponenten einiger fester Körper 5<>.i 



([uelle nicht vollständig beseitigen. Bedeckt man nämlich nach Ein- 

 schalten der Platten ./ J, J 2 die untere Hälfte des Strahlenganges 

 durch eine planparallele Schicht eines Mediums von dem Brechungs- 

 exponenten n, und der Dicke d„ so interferieren nicht nur die beiden 

 Strahlenbündel, deren Gangunterschied cr = (« I — i) ä, ist (Hauptstrahlen- 

 bündel), sondern es kommt durch wiederholte Spiegelung an der Vorder- 

 und Rückfläche beider Glasschichten eine unendliche Reihe von in- 

 terferenzfähigen Strahlenbündelpaaren hinzu, deren Gangunterschiede 

 (3 n, — 1) d z , (5 n, — 1) d l usf. beträgt. Von diesen Strahlenbündeln 

 kommt indessen nur das erste Paar in Betracht, da die Intensität der 

 übrigen zu gering ist. Auch kann dieses erste Paar nur unter sich, 

 aber nicht etwa mit den Hauptstrahlenbündeln interferieren, weil der 

 Gangunterschied diesen letzteren gegenüber wegen der erheblichen Dicke 

 der Platten J J, J 2 in Anbetracht der Strahlendämpfimg viel zu groß 

 ist. Bedenkt man ferner, daß die Intensität dieses Strahlenbündel- 



paares infolge der doppelten Spiegelung nur — von derjenigen der 



2 5 

 Hauptstrahlen beträgt, so erscheint die Annahme berechtigt, daß wesent- 

 liche Störungen der Interferenzkurve durch jenes Strahlenbündelpaar 

 nicht herbeigeführt werden. Immerhin können einige bei der Auf- 

 nahme dieser Kurven mit Sicherheit beobachtete Verbiegungen und 

 Asymmetrien von der Wirkung dieser zweimal reflektierten Strahlen 

 herrühren. 



Wir wenden uns nunmehr zur Messung des Brechungsexponenten 

 der zu untersuchenden Stoffe. Als solche wurden fünf Kristalle und 

 fünf Gläser ' mit möglichst verschiedenen optischen Eigenschaften sowie 

 natürlicher Hartgummi gewählt. Aus jedem dieser Materialien war 

 eine angenähert planparallele, rechteckige Platte von 5 bis 1 7 mm 

 Dicke vorhanden. Aber nur die Platten aus Flußspat, Marmor, Sylvin 

 und Ebonit waren groß genug, um die Hälfte des Rohres H voll- 

 kommen zu bedecken. Bei allen übrigen Materialien standen nur 

 kleinere Platten von etwa 5x6 cm Grundfläche zur Verfügung, welche 

 die Einführung einer vor dem Rohrende anzubringenden Blende von 

 passender Größe notwendig machten. Hierzu diente ein 0.3 mm 

 dickes Aluminiumblech, in welches eine rechteckige Öffnung von 

 S cm Höhe und 5 cm Breite eingeschnitten war. Durch die Einfüh- 

 rung dieser Blende wurden die Ausschläge auf etwa die Hälfte ver- 

 ringert, aber die Form der Kurven und die Lage der Minima blieb 



1 Über die chemische Zusammensetzung und die Eigenschaften der untersuchten 

 Gläser, welche sämtlich von dem Glaswerk Schott u. Gen. in Jena geliefert worden sind. 

 siehe diese Berichte S. 1284. 1916. 



